182 



schiacciamento e punzonamento con contro-matrice e 

 senza; con simili di punzonamento lo ha stabilito 

 per lo stagno, lo zinco ed il rame. Per il ferro poi 

 lo ha ricavato da saggi di perforazione di piastre 

 di ferro con punzone e contro matrice, specialmente 

 eseguiti in officine industriali di Francia ed Inghil- 

 terra, talune veramente colossali, come per es. nel 

 caso di una lamina di ferro dello spessore di 9 cen- 

 timetri in cui furono praticati con punzone fori del 

 diametro di 15 centimetri. 



Così egli ha determinato la pressione di flui- 

 dità K per mill. quad. nel 



Piombo 



kil. 



1,820 



Stagno 



ì-ì 



2,090 



Zinco 



?7 



9,000 



Rame 



?? 



18,930 



Ferro 



ì: 



37,570 



Egli, è naturale che onde sotto alla pressione 

 un metallo si modelli esattamente e completamente 

 secondo la superfìcie di un corpo e ne conservi esat- 

 tamente r impronta, è necessario che esso metallo 

 abbia oltrepassato lo stato di elasticità perfetta ed 

 imperfetta (nel quale ritornerebbe totalmente od in 

 parte alla sua forma primitiva), e sia appunto nello 

 stato di fluidità sopraccennato, nel quale ogni de- 

 formazione è permanente. Questo dovrà dunque av- 

 venire per le impronte della Stampa Naturale, e ciò 

 appunto si è verificato nelle mie prove per schiac- 

 ciamento. Quadro I. Nel piombo si è ottenuta una 

 buona impronta della stoffa, e nel rame e nel ferro 

 una mediocre^ quando la depressione dei cubi ( di un 

 terzo air incirca dell'altezza), non lasciava alcun 

 dubbio sulla scomparsa totale della elasticità, ed 

 inoltre la pressione unitaria eguagliava con suffi- 

 cente approssimazione il doppio dei sopra indicati 



